ベント管とテーパ管の位置の違いがコンクリートの圧送性に及ぼす影響
その 1 実験概要
ポンプ使用材料

スランプ
調合計画

コンクリート圧送計画

正会員
同同○杉本中村
山崎勝幸*1成春*3順二*5

同 岩清水 隆*2
同 木村 芳幹*4
同 山田
藍*2

表 3 調合および調合記号
１．まえがき3
日本建築学会近畿支部材料・施工部会 ポンプ工法 WG では、
W/C
s/a
単位量(kg/m )
化学混和剤
調合記号※(％) (％)
WＣ
S1S2
G1G2
長年にわたりコンクリートの圧送性について実験を行ってきた。
先送りモルタル 58－
290
500
713 686－－
既往の実験では複数の要因のもとで行われており、特に、ベン①36-18
4448.3180409418402608
270 高性能ＡＥ減水剤
ト管やテーパ管における管内圧力損失は、同じ材料・調合のコ②30-215052.5185370460442564
250 高性能ＡＥ減水剤③30-185049.9
180360442426602
267 高性能ＡＥ減水剤
ンクリートを圧送しても、配管の状況によって異なることが明④30-155048.4
175350434418628
278 高性能ＡＥ減水剤
らかとなった。そこで、2018 年度の Field 実験では、その 2 に⑤30-1250
47.4
175357423408639
283 AE減水剤
示すような配管で圧送することによって、ベント管およびテー⑥24-185751.6
180316466449595
264 高性能ＡＥ減水剤
パ管の位置の違いが管内圧力損失やコンクリートの圧送性に及⑦60-603348.6175625389374
559
248 高性能ＡＥ減水剤⑧30-154947.1
184376411
396628278 AE減水剤
ぼす影響を把握することを目的として実験を行った。
※調合記号：呼び強度、スランプ、フロー
本報告では、その実験概要について述べる。
3. 3 フレッシュコンクリートの試験項目と試験方法
３．実験計画
フレッシュコンクリートの試験項目、試験時期と試験方法を
3. 1 実験の概要
表 4 に示す。
実験は、神戸市垂水区にある A 工場の敷地内で 2 日間で行った。実験で用いたコンクリートポンプは、ピストン式ブーム
表 4 試験項目と試験時期および試験方法付きポンプ（機種：PY115A-26C）である。ポンプの仕様を表1 に示す。
表 1 コンクリートポンプの仕様
形式

8ｔﾋﾟｽﾄﾝｼﾘﾝﾀﾞ径ー（mm）

ｽﾄﾛｰｸー（mm）

205

1650

PY115A-26C（8B仕様）

吐出量 最大圧力 吐出量 最大圧力
P2
P1Q2
Q1（ｍ 3） （Mpa） （ｍ 3） （Mpa）
70
7.8
100
5.6

3. 2 使用材料および調合
今回の実験では、建築用コンクリートが 6 調合、土木用コンクリートが 2 調合の計 8 調合とした。
実験の使用材料を表 2、調合および調合記号を表 3 に示す。
表 2 使用材料
セメント

C：普通ポルトランドセメント Ｔ社製

水

W：地下水および上澄水

細骨材
粗骨材

S1：砕砂 福岡県北九州市小倉区産 表乾密度 2.68g/cm3、粗粒率 2.55
S2：砕砂 兵庫県赤穂市西有年産

表乾密度 2.58g/cm3、粗粒率 2.75

G1：砕石 2005 兵庫県赤穂市西有年産 表乾密度 2.60g/cm3、実積率 58.0％
G2：砕石 2005 大分県津久見市青江産 表乾密度 2.69g/cm3、実積率 60.0％
ad1：高性能 AE 減水剤 標準形 Ｆ社製

混和剤

ad1：高性能 AE 減水剤 標準形 Ｂ社製
ad2：AE 減水剤 標準形(高機能タイプ) Ｆ社製●スランプフロー60cm の調合のみ① 振動フロー試験：振動台(振動数 60Hz)上でスランプ試験を行い、JIS A 1101 に準じてスランプおよびスランプフロー試験を行う。つぎに、振動台を 5 秒ごとに 4 回振動を停止させて、5 秒後と 20 秒後でスランプフローの測定を行った。
② A ロート試験：試料は突固めを行わず１層で詰め、吐出口を解放してからコンクリートの流下が終わるまでの時間を測定した。流下が終わるときの判断は、ロートを上部から見て吐出口から下部が見えたときとした。なお、コンクリートが途中で閉塞した場合は、閉塞するまでの時間とロート上面からの下がり高さを測定した。ただし、下がり高さは、ロート中央部の下がり高さとした。試験は、φ85、φ75、φ65 の 3 つのロートについて行い、吐出口の径が大きなロートから計測し、閉塞

Influence of Changing Installation Location of Bent Pipe and Taper Pipe on Pumpability of ConcretePart 1 Outline of Experimental
SUGIMOTO Katsuyuki, IWASHIMIZU Takashi,NAKAMURA Shigeharu, KIMURA Yoshimoto, YAMASAKI Junji and YAMADA Ai

した時点で終了した。落下時間結果から A ロート流下速度を算出した。A ロート試験は、配管 B と T0 を除く、BT、T1、T2 の圧送前に行った。
3. 4 圧送計画
コンクリートの圧送順序を表 5 に示す。表中の圧送前時刻は、圧送前の試料を採取した時刻、圧送時刻はコンクリートの圧送開始した時刻、圧送後時刻は圧送後の試料を採取し、試験を行った時刻である。なお、実験番号 10 で、ベント付近で拘束していたコンクリート塊（写真 1）を撤去して圧送した。圧送前の試験は、練上がり後 30 分後とした。実験の圧送速度は、低速、中速、高速、超高速で測定とし、その後、徐々に速度を落として計 5～7 段階で測定を行った。配管の盛替えの際には、逆止弁(写真 2)を(L=300mm)を設置した。
配管内のコンクリートの入替えに必要なコンクリート量は、約 1.0m3 であり、圧送に先立ち、1 日目の朝は C=500 モルタルを 1.0m3 先送りし、実験に供した。
また、今回の実験において、先送りモルタルの代替品として
表 5 コンクリートの圧送順序

写真 1 配管の固定状況（コンクリート塊）

時刻

実験番号

実験番号 ※

練上がり時刻－8:20

1⑥24-18-B

8:15

2③30-18-B

8:45

3④30-15-B

9:30

4⑤30-12-B

10:05 10:13 10:35 10:45 10:50

5⑦60-60-B

10:40 10:59 11:10 11:20 11:35

つなぎ11:30

出荷時
時刻

圧送後
時刻

備考

8:30

8:30

先送りモルタル 1.0m

8:55

9:10

9:25

9:30

圧送前
時刻

圧送時刻

－

－

8:25

8:45

8:55

9:15

9:45

10:00 10:15 10:20－－－

圧送用先行材（フライアッシュ系）を使用して検討を行った。
1 日目では実験番号 8 終了後の配管盛替え時と 2 日目の午前中の圧送前および実験番号 19 開始前の配管盛替時、先行材の投入は、配管の途中に T 字管（写真 3）を設置して投入を行った。

3－

１日目

6⑧30-15-B

11:50 12:12 12:20 12:40 12:45(10/16)

7①36-18-B

12:30 12:43 13:00 13:10 13:15

8②30-21-B

13:00 13:13 13:30 13:40 13:45

配管盛替え

910ベント⇒ベントテーパ
ユ ニ ッ ト ④ -2 圧 送 用
先行材－
14:45 14:40 14:55③30-18-BT 14:15
入替 スト ロー ク数 カウ
ントなし
ベント付 近2 ヶ所 拘束③30-18-BT 14:35 14:44 15:05 15:10 15:25なし－
水送り－－－－－

8:20

－－－－

11

⑥24-18-T1

8:00

8:10

8:40

8:45

8:55

12

③30-18-T1

8:50

9:01

9:20

9:30

9:35

13

④30-15-T1

9:20

9:33

9:50

10:00 10:05

14⑧30-15-T1

9:45

9:58

10:15 10:25 10:30

15⑤30-12-T1 10:10 10:32 10:40 10:50 10:55

16⑦60-60-T1 10:35 10:48 11:05 11:15 11:25

17①36-18-T1 10:50 11:14 11:30 11:40 11:45

18②30-21-T1 11:25 11:32 11:55 12:00 12:05

つなぎ

2日目(10/17)

配管盛替え－－－－－－－－－③30-18-T2 13:05 13:14 13:35 13:45 13:50

20⑧30-12-T2 13:25 13:38 13:55 14:05 14:10

20③30-18-T0 14:15 14:28 14:45 14:55 15:05－－－－－－－－－－－

テーパ１⇒テーパ２
ユ ニ ッ ト ⑤ -2 圧 送 用
先行材

テーパ2⇒直管
ユ ニ ッ ト ⑤ -3 圧 送 用先行材（モルタル）
水送り※調合記号：呼び強度または Fc、スランプまたはフロー、配管記号*1 ㈱オーテック*2 ㈱竹中工務店*3 大阪工業大学*4 ㈱コンステック*5 ㈱淺沼組

写真 2 逆止弁設置状況

－

19

配管盛替え

圧送用先行材使用

写真 3 圧送用先行材投入状況*1 Otec Corporation*2 Takenaka Corporation*3 Osaka Institute of Technology*4 Constec Engi,Co.
*5 Asanuma Corporation